Mikroskopische Untersuchungen über die Opale. 537 



führen lassen, die, auf Sprüngen abgelagert, in einigen Opalen sehr 

 verbreitet sind (2, 3, 4). — Gegen die Annahme von spiegelnden 

 Krystalltafeln sprechen vor Allem die Grösse und die gerundeten 

 Formen der spiegelnden Flächen. Wenn dieselben sich, mit mehr- 

 fachen Biegungen, über mehr als 20 Quadratmillim. hinziehen (1), 

 so sollte man doch in so grossen Krystalltafeln Andeutungen der 

 Spaltungsrichtungen erwarten dürfen (Glimmer, Hornblende, Gyps, 

 Schwerspath), ebenso, da alle Grössen zwischen 5 und 0-01 Mm. 

 vertreten sind , Andeutungen von Kry stallkanten. Statt dessen 

 sieht man Figuren, die mit Sprungflächen von Obsidian Ähn- 

 lichkeit haben (Fig. 2 , 3 , 4) und rundliche , schuppenartig 

 geordnete Lappen (Fig. 2 b, 3 c,) wie in einem rissig gewor- 

 denen Olfarbenanstrich. Im auffallenden Licht sind die dunklen 

 Linien zwischen den Schuppen viel breiter, als im durchfallenden 

 Lichte, zugleich auch verwaschen, so dass man da, wo durch- 

 fallendes Licht eine Menge reihenweis hintereinander liegender 

 feiner Bögen zeigt, im autfallenden Lichte nur ein undeutliches, 

 schwach schattirtes Netzwerk sieht. Verwendet man aber 

 schwache, scharfe Vergrösserungen (einfaches Mikroskop mit 

 6facher Vergröss.), so kann man das Präparat so weit neigen, 

 dass die leuchtenden Schuppen beinahe verschwinden , und nun 

 erscheint statt des dunklen ein helles Netzwerk von nahezu 

 derselben Farbe, welche vorher die Schuppen 

 zeigten, und man sieht deutlich, was man auch aus der 

 beträchtlichen Neigung des Objectes schliessen konnte, dass man 

 es mit Blättchen zu thun hat, die gegen den Eand hin, bei 

 gleichbleibender Dicke, stark gekrümmt sind. Das- 

 selbe bemerkt man am Eande der grösseren glänzenden Flächen, 

 und sieht an vielen Stellen Anfänge von Schuppenbildung, wo bei 

 der gewöhnlichen Beobachtungsweise glatte Flächen zu sein 

 schienen. Hin und wieder zeigt die farbengebende Schicht sogar 

 spiralige Aufrollung, als ob sie stellenweise von ihrer Unterlage 

 abgetrennt und eingeschrumpft wäre. Offenbar können diese Er- 

 scheinungen nicht durch Sprünge in der Opalmasse hervorgebracht 

 werden; irisirende Sprünge sind zwar im Edelopal gar nicht selten 

 (sp, Fig. 2), machen sich aber sogleich durch streifige, ihrer Be- 

 grenzung parallele Anordnung der Farben kenntlich, sowie durch 

 die starke Beimischung von weissem Licht. Wird der Einfalls- 



